206 



Georg W. A. Kahlbaum und Siegfr. Raber, 



[6] 



Im ganzen wurden 670 Minuten auf 10000 Atmospharen gepresst. 

 Da die Pressungen vollig glatt sich abwickelten und keinerlei Storungen 

 sich zeigten, ist zu schliessen, dass bei einem Druck von 10000 Atmospharen 

 die Elastizitatsgrenze des angewandten Werkzeugstahles noch niclit erreicht 



Tabelle 2. 





mm 



A mm 





mm 



A mm 



8 1 ' m 



94.7 



4.1 



9 h m 



23.8 



4.0 







90.G 



7.0 



5 



19.8 



2.2 



10 



83 6 



5.6 

 4.2 

 4.5 



10 



17.6 



1.7 



1.4 

 1.4 



15 



78.0 



15 



15.9 



20 



73.8 



20 



14.5 



25 



69.3 



25 



13.1 







4.3 







1.2 



30 



65.0 





30 



11.9 



1.0 



1.5 



35 



59.5 



5.8 



35 



10.9 



40 



53.7 



40 



9.4 







7.5 







0.9 



45 



46.2 



6 6 



45 



8.5 



1.2 



50 



39.6 



9 1 



50 



7.3 



1.2 



55 



30.5 



6 7 



5 5 



6.1 



1.1 



gh o« 



23.8 





10 h m 



1 



5.0 





Tabelle 3. 





mm 



d mm 





mm 



d mm 



8 1 ' 20™ 



78.0 



3.0 



9 h 35 m 



37.1 



4 5 



25 



75.0 



2.1 



40 



32.6 



4.4 



30 



72.9 



2.5 



45 



28.2 



4.3 



35 



70.4 



2.3 



50 



23.9 



2 9 



40 



68.1 



2.4 



55 



21.0 



1.9 



45 



65.7 



2.2 



10° m 



19.1 



1.8 



50 



63.5 



2.5 







17.3 



1 3 







61.0 



2.3 



10 



16.0 



1.2 



9 h m 



58.7 



15 



14.8 







2.4 







0.8 



5 



56.3 



2.6 



20 



14.0 



0.9 



10 



53.7 



2.8 



25 



13.1 



0.9 



15 



50.9 



3.1 



30 



12.2 



0.5 



20 



47.8 



3.2 

 4.0 



35 



11.7 



0.8 

 0.7 



25 



44.6 



40 



10.9 



30 



40.6 



45 



10.2 







3.5 







0.7 



35 



37.1 



| 



50 



9.5 





